SÉANCE DU 20 JANVIER 1902. l4l 



que la réaction soit terminée le métal restant a pris, sur certaines parties, 

 un aspect cristallin bien net. Le fer est oxydé et la chaux prend une teinte 

 foncée. 



» Nickel et cobalt. — Nous avons chauffé lo^ de nickel en présence de 

 100^ de chaux pendant 5 minutes avec un courant de 700 ampères sous 

 no volts. Après refroidissement, nous avons retiré du four une masse fon- 

 due, brillante, de couleur rouge. 



» Une surface polie examinée au microscope a permis de reconnaître 

 autour d'un point métallique très brillant une couche brune transparente 

 en petits fragments, riche en oxyde de nickel, puis plus loin une couche 

 beaucoup plus large d'abord d'un rouge brun, puis rose, dans laquelle on 

 dislingue de très beaux cristaux groupés en étoile. 



» Le cobalt est attaqué et oxydé tout aussi rapidement par la chaux 

 fondue qui prend aussitôt une coloration bleue intense. 



)) Dans toutes ces réactions, la chaux fondue possède des propriétés 

 oxydantes aussi énergiques que la potasse ou la soude. 



» Platine. — A la température de l'arc, le platine est rapidement 

 liquéfié et, mélangé à de la chaux fondue, il entre de suite en ébullilion. 

 Après l'expérience, on retrouve en abondance des gouttelettes de platine 

 condensées sur les fragments de chaux et sur la partie inférieure du cou- 

 vercle. En même temps la vapeur de platine se diffuse dans la chaux 

 fondue, et cette dernière prend une teinte enfumée. Parfois on rencontre 

 sur de grandes lamelles de chaux des cristaux de platine bien nets de plu- 

 sieurs millimètres de longueur. 



» Lorsque la chaux est en fusion au contact du platine, si l'on refroidit 

 brusquement le four en arrêtant l'arc et en retirant le couvercle, on voit 

 nettement, au milieu de la masse solidifiée, de petites cheminées cylin- 

 driques par lesquelles s'échappaient les vapeurs de platine. En même 

 temps, on reconnaît que la chaux qui a été fondue est colorée en noir 

 marron par suite de la condensation des vapeurs de platine qui pénétraient 

 toute la masse. 



» Ces tubes cylindriques qui laissaient dégager les vapeurs du métal en 

 ébullitionontété retrouvés dans les expériences faites au moyen du nickel, 

 du cobalt, du fer et surtout du manganèse. 



» Leur existence nous indique que la chaux liquide passe par l'état 

 pâteux avant de reprendre l'état solide. 



» Ces expériences nous démontrent aussi que, dans certains cas, en par- 

 ticulier lorsque l'oxydation ne se produit pas, on peut obtenir assez facile- 



C. R., 190a, 1" Semestre. (T. CXXXIV, N« 3 ) IQ 



